376 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
miento. Por medio de la operación, conocida 
con el nombre de ensaye, so queda asegurado de 
antemano de la ley real de lo fino do las mate¬ 
rias que se han purificar; si predomina el oro bas- 
.ta'nte para representar por sí Bolo mas de la cuar¬ 
ta parte del peso total d$ la liga refinada, enton¬ 
ces se dctermirfti la proporción de plata que con¬ 
viene, añadir para establecer las proporcionen que 
se requieren para la mezcla, que es lo que se lla¬ 
ma encuartacion. Esto aumento en la propor¬ 
ción respectiva de la plata • está muy lejos do 
ser una precaución inútil; se ha observado siem¬ 
pre que cuando la liga no ha obtenido mas que 
una proporción menor á la que en vigor necesi¬ 
ta, se ha preservado en algún modo de la acción 
de los ácidos con la presencia del oro. Se sabe 
que la plata debo entrar en la proporción de tres 
partes á lo menos contra una de oro; en tal caso 
el ácido-penetra con facilidad por todo, y pue¬ 
de apoderarse -de las últimas partículas de la 
plata. 
Después que estas proporciones respectivas ha¬ 
brán sido determinadas con toda exactitud, es 
menester colocar cobre las brasas un buen crisol 
y hacerlo enrojecer completamente, poniendo en 
él la materia que baste tan solo para ocupar so¬ 
bre una mitad de su capacidad, cuando esté ya 
bien fundida. La cantidad que se someto á un 
tratamiento os por lo regular de Quince á veinti¬ 
cinco marcos n. la vez. En el momento en quo 
el metal está próximo á fundirse, so ecba media 
libra de nitrato do potaBa; so cierra después el 
crisol y se cubro de carbones. Entonces debe 
aumentarse el calor para que no solo se funda 
la liga, smo aun para que determine la descom¬ 
posición del nitrato, y por consiguiente la oxi¬ 
dación de todos los metales extraños. Los ga¬ 
ses que se desprenden en esto momento ooasio- 
nan un liorvor bastante co. siderable; pero comr 
el crisol está lleno tan solo basta la mitad, nc 
ay peligro de que se derrame la materia 
nn¡rÍ CO i n ° e ? qU3 k m . aterís no plena fusión, 
P e 10 de una varilla de hierro, con la cual 
y ?- 1 a . Luego que Ja fusión sea completa, so 
na de avivar de nuevo el fuego por última vez; 
|D seguida se sosiega el baño*y Re deja enfriar. 
Luego so rompe el crisol, y so encuentra en el 
fondo un residuo homogéneo fácil de separar de 
las escorias que lo cubren; aquellas en que se ba¬ 
ila mucha potasa cáustica, son muy delicuescen¬ 
tes, y eontiénen^además óxidos de cobre, do es¬ 
taño y alguna vez de plomo y de hierro, sin na 
recer completamente do oro v plata, de los que 
se encuentra una corta porción en estado de di¬ 
ga. Todas estas escorias se ponen aparte, 5 
cuandojse ba reunido una cantidad bastante gran- 
de, es menester tratarlas por la fundición cor 
polvo de carbón para reducir los metales, some¬ 
tiendo después á la copelación la liga quo rosultf 
de esta operación. 
•El producto de la pus tí en ojo y plp.ta debí 
fundirse de nuevo. Se reduce á granalla echán¬ 
dolo en un tonel lleno de agua, en cuyo fondo se 
habrá colocado una especie de bacía do cobre. 
La división del metal tiene por objeto multipli¬ 
car las superficies y apresurar la disolución de 
los ácidos. También debe atenerse á los medios 
de procurarse la granalla mas ligera y hojaldra¬ 
da que se pueda, lo que es fácil conseguir echan¬ 
do el metal fundido en un chorrito muy delgado 
y alto. 
Se quita luego la bacía quo contiono la gra¬ 
nalla, so decanta y so seca al fuego. 
Es menester distribuir esta granalla en matra¬ 
ces de fondo plano, ó en botellas do asperón, ó 
aun mejor, si hay proporción - , en vasos de «plati¬ 
na, que se colocan sobre una especio do hornillo 
de galera. Se echa en cada vaso dos ó tres ve¬ 
ces el peso de la granalla do ácido nítrico á 50° 
ó 55 °, y se oalienta ligeramente para facilitar la 
acción. La liga no tarda en descomponer el 
ácido; despide mucho gas nitroso y so disuelve 
el metal. Después quo la efervescencia ha ce¬ 
sado enteramente, rc decanta, el líquido y se 
echa de nuevo sobre el depósito una corta oan- 
tidad del mismo ácido: entonces se le va aumen¬ 
tando el calor hasta la ebullición. Se decanta 
todavía mas, añadiendo después una teroera y 
última dosis do ácido; pero para esto so necesi¬ 
ta ácido nítrico mas concentrado, y se hace her¬ 
vir un poco mas tiempo. » 
Entonces la plata quo estaba contenida cu la 
liga, se halla completamente disuclta, y eLoro 
queda en el fondo de los vasos on forma pulve¬ 
rulenta, ó en pequeñas masas de un moreno ama 
rillento. 
Se lava con muoha exaotitud este, oro, y se so¬ 
mete á la fundición y crisoles, añadiendo un po 
eo de nitrato do potasa; este es el 01-0 “ e r ' e J ma ~ 
dura. „ . . 
Para obtener luego la plata contenida en las 
eluciones, se vierten estas engrandes barí caos 
le greda, en los cuales se rneUn unas p ano ías 
le eobre rojo. Este metal quita el acic o e 
alata, la que se precipita en el fondo o 0 , 
•oños en forma de un musgo crista i 
menos compacto, lo que depende el , 
aoncentracion que tenia el líquido.. jUa . 
miera estar seguro de que ba termina 0 p . 
mente esta precipitación, se ochan a gunas g 
tas de una solución de sal marina en una peq . 
ña poroion de líquido; si no se enturbia a o an 
dad de este, es una señal cierta de que es a 
parada, toda la plata. .. 
El polvo precipitado por el cobre, que se ti¬ 
ma, rnuy impropiamen col de plata, (pues es pla¬ 
ta metálica), so lava basta quo las ngua3 del a- 
vado ya no se azulen por una adición do amonia¬ 
co cáustico. En seguida so funde esta plata con 
una mezcla de seis partes de nitrato do po.asa 
y una de borraj. Luego quo so lm sosegaio a 
fundición, se vacía en una rielera plana, que se 
